'Antonio Álzate « 299 



La concentración la podemos dividir en dos secciones; que 

 llamaremos á la una, concentración de molienda gruesa y á la 

 otra, concentración de molienda fina. 



Por la práctica y según la clase de mineral que se tenga, es 

 como se deduce el número de la tela ó cedazo que deba em- 

 plearse. 



La molienda gruesa es preferible, cuando se tienen que con- 

 centrar minerales de plomo, zinc, cobre, antimonio y fierro que 

 contengan oro y plata; la concentración en este caso es fácil, 

 por ser los compuestos minerales más pesados que las matrices. 



La molienda fina debe adoptarse cuando en los minerales 

 qne contienen el oro y la plata estas substancias están suma- 

 mente diseminadas é intimamente mezcladas con las matrices. 



La concentradora Frue Vanner ó sea la de banda de hule, 

 aun cuando muy eficaz no puede adaptarse á toda clase de mi- 

 nerales, la de banda lisa no es conveniente para molienda grue- 

 sa, pues un exceso de agua hace que la concentración sea im- 

 perfecta; la última y nueva modificación introducida, consiste 

 en emplear bandas de hule acanaladas, en cuyo caso la molienda 

 puede ser más gruesa. 



En general para que la Frue Tanner dé el mejor resultado, 

 se necesita que la molienda sea lo más fino que sea posible, en 

 cuyo caso es de temerse que las partículas sumamente finas del 

 mineral de oro y plata sean arrastradas por el agua, lo cual oca- 

 siona una pérdida de consideración. 



La concentradora Perfection aun cuando menos conocida' 

 en el país que la anterior, está formada por una mesa que es 

 una lámina de cobre, es de percusión, y la considero en algunos 

 casos superior á la Frue Vanner, por las razones siguientes : 



1^ La molienda puede ser más gruesa aumentando por con- 

 siguiente el rendimiento del aparato de molienda. 



2^ Como las lamas no son sumamente finas hay menos pro- 

 babilidades, de que el agua arrastre partículas delgadas de mi- 

 nerales de oro y plata. 



